-200- 



Mineralogie. 



Daraus, dass im ersteren Falle die Menge viel grösser ist als im 

 letzteren, folgert er, dass die Gase, abgesehen vielleicht von Argon, Helium 

 und Stickstoff, in den Meteoriten zumeist nicht als Gase, sondern gebunden 

 als andere Stoffe vorhanden sind, welche erst beim Erhitzen zersetzt werden 

 und besonders Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoff, Wasserstoff etc. liefern. 



G-. Linck. 



E. Cohen : M e t e o r e i s e n s t u d i e n. IX. (Annalen d. k. k. natur- 

 histor. Hofmuseums. 13. Heft 4. p. 473—486.) 



1. Mezquital, Durango, Mexico, früher San Francisco del 

 Mezquital genannt. Die früheren Untersuchungen werden eingehend er- 

 örtert. Deutlich körnige Structur besonders nach etwas stärkerem Ätzen ; 

 je ein Theil der \ — |mm grossen, unregelmässig begrenzten, vielfach 

 zackig ineinandergreifenden Körner zeigt gleich orientirten Schimmer. 

 Auf 2 Schliffflächen je 4 feine, durch Aneinanderreihen winziger Wülste 

 gebildete Streifen von Phosphornickeleisen. Einige Körner enthalten einen 

 Kern von Troilit, begleitet vielleicht von Daubreelith. G. = 7,7687 bei 

 15,4° C. Nach der Structur und der von Damour ermittelten Zusammen- 

 setzung gehört das vorliegende Eisen zu den nickelarmen, körnigen 

 Ataxiten. 



2. Dehesa(Deesa), NNO. S anti ag o , Chile. Kleine, ausnahms- 

 weise auch grössere (bis 1 mm) Schreibersitkörner. Nach schwacher Ätzung 

 ein für Ni-reiche Ataxite charakteristischer firnissartiger Glanz. Unter 

 der Lupe eine zarte streifig-fleckige Beschaffenheit durch stärker reflec- 

 tirende kleinere Theilchen. Nach Drehen um 90° ein zweites System dieser 

 Art. Bei einer gewissen Stellung sieht die schwach geätzte Platte fein 

 rechtwinkelig gegittert, gestrickt, aus durch 2 Gruppen winziger, parallel 

 orientirter glänzender Leistchen, die obige Erscheinung hervorbringen. 

 Bei stärkerem Ätzen verschwindet der Firnissglanz und die Fläche wird 

 matt. G. — 7,8892 bei 15,4°. Verf. vermuthet nach dem eigenthümlichen 

 Glanz und dem hohen specifischen Gewicht, dass der von Domeyko ge- 

 fundene Ni-Gehalt von 14.2 °/ zu niedrig sei ; Material zu einer neuen 

 Analyse fehlt. 



3. Shingle Springs, El Dorado Co., Californien. Da die 

 vorhandenen Analysen erheblich von einander abweichen und z. Th. anderen 

 Erfahrungen widersprechende Eesultate lieferten, wurde durch 0. Sjöström 

 eine neue Untersuchung ausgeführt. Beim Auflösen hinterblieb ein gering- 

 fügiger kohliger Rückstand, die Abwesenheit von Si0 2 wurde besonders 

 constatirt. Es wurde erhalten (I) und nach Abzug von Fe S und Phosphor- 

 nickeleisen (Fe 2 NiP) und Reduction auf 100 (II): 



Fe Ni Co Cu Cr C P S 

 I. 82,21 16,69 0,65 0,02 0,02 0,03 0,34 0,05 = 100,01 

 II. 82,83 16,45 0,65 0,02 0,02 0,03 = 100,00 



entsprechend 97,65 Nickeleisen, 2,21 Phosphornickeleisen und 0,14 Schwefel- 

 eisen. Nahe übereinstimmend sind die Resultate von Cairns, wenn von den 



